СТАЛЬ ДЛЯ ПРУЖИН
STEEL FOR SPRINGS

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам сталей, которые могут быть использованы для изготовления пружин, работающих в воде, слабых растворах кислот и щелочей, нефтепродуктах.
Известна сталь для пружин 14Х17Н2, содержащая, мас.%: углерод 0,11-0,17; кремний до 0,8; марганец до 0,8; хром 16,0-18,0; никель 1,5-2,5; железо - остальное [1].
Задача изобретения состоит в повышении прочности стали.
Технический результат достигается тем, что сталь для пружин, содержащая углерод, кремний, марганец, хром, никель, железо, дополнительно содержит рений, цирконий и бериллий, при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 0,11-0,17; кремний 0,12-0,16; марганец 0,4-0,6; хром 16,0-18,0; никель 2,0-2,5; рений 0,1-0,12; цирконий 0,01-0,012; бериллий 0,001-0,002; железо - остальное.
В таблице приведены составы стали для пружин.
Компоненты
Состав, мас.%:
1
2
3
Углерод
0,11
0,14
0,17
Кремний
0,12
0,14
0,16
Марганец
0,6
0,5
0,4
Хром
16,0
17,0
18,0
Никель
2,5
2,3
2,0
Рений
0,1
0,11
0,12
Цирконий
0,02
0,015
0,01
Бериллий
0,002
0,0015
0,001
Железо
остальное
остальное
остальное
Предел прочности при растяжении, МПа
~1100
~1100
~1100
В составе стали компоненты проявляют себя следующим образом. Хром и никель повышают твердость, прочность, коррозионную стойкость стали. Рений увеличивает прочность сплава. Бериллий способствует измельчению зерен. Цирконий упрочняет границы зерен.
Сталь может быть выплавлена в электропечах. Термическая обработка стали включает закалку при температуре 1010°С в масло и отпуск при температуре 745°С.
Источник информации
1. Антикайн П.А. Краткий справочник по металлам для оборудования и трубопроводов ТЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - С.126.